九州シンクロトロン光研究センター
県有ビームライン利用報告書
課 題 番 号 ： 1906049R

Ｂ Ｌ 番 号 ： BL09

（様式第 5 号）

実施課題名: X 線トポグラフィーによるダイヤモンドの欠陥観察
Observation of single crystal diamond dislocations by X-ray topography
著 者 ･共 著 者 氏 名 : 鹿 田 真 一 、 宮 嶋 孝 輔 、 奈 良 佳 樹 、 廣 畑 航 希
S.Shikata,K.Miyajima,Y.Nara, K.Hirohata
著 者 ･共 著 者 所 属 : 関 西 学 院 大 学

理工学部

School of Science, Kwansei Gakuin University
※１
※２

※３
※４

先 端 創 生 利 用（ 長 期 タ イ プ ）課 題 は 、 実 施 課 題 名 の 末 尾 に 期 を 表 す （ Ⅰ ）、（ Ⅱ ）、（ Ⅲ ）を 追 記
してください。
利 用 情 報 の 公 開 が 必 要 な 課 題 は 、本 利 用 報 告 書 と は 別 に 利 用 年 度 終 了 後 2 年 以 内 に 研 究 成 果 公
開｛ 論 文（ 査 読 付 ）の 発 表 又 は 研 究 セ ン タ ー の 研 究 成 果 公 報 で 公 表 ｝が 必 要 で す (ト ラ イ ア ル
利 用 を 除 く )。
実験に参加された機関を全てご記載ください。
共 著 者 に は 実 験 参 加 者 を ご 記 載 く だ さ い （ 各 実 験 参 加 機 関 よ り 1 人 以 上 ）。

１．概要（注：結論を含めて下さい）
次 世 代 省 エ ネ ル ギ ー パ ワ ー デ バ イ ス 用 ワ イ ド ギ ャ ッ プ 半 導 体 材 料 と し て 、 Si の 約 30
倍 の 絶 縁 破 壊 電 界 を 有 す る ダ イ ヤ モ ン ド が 、高 耐 圧 ・ 高 電 流 密 度 を 生 か し た 基 幹 系 機 器
で 、さ ら に 低 損 失 か つ 高 温 動 作 可 能 な パ ワ ー デ バ イ ス と し て 利 用 さ れ る こ と が 期 待 さ れている。現在のダイヤモンド単結晶材料（ウェハ）は、サイズ、低欠陥、低抵抗などで様 々 な 開 発 課 題 を 抱 え て い る 。そ の 中 で 結 晶 欠 陥 に つ い て 、評 価 及 び 成 長 の 両 面 で 研 究を急ぐ必要があり、本施設を用いて X 線トポグラフィにより、欠陥観察を試みた。
HPHT（ 高 温 高 圧 法 ） に よ っ て 成 長 し た 高 濃 度 Ｂ ド ー プ 単 結 晶 ダ イ ヤ モ ン ド 基 板 に つ いて 、明 瞭 な X 線 ト ポ グ ラ フ ィ の 反 射 画 像 を 得 る こ と が 出 来 た 。本 計 測 で は 、転 位 解 析 が可 能 な レ ベ ル の HPHT 結 晶 を 選 ん で 、 g=404 系 の 良 好 な ト ポ グ ラ フ ィ 像 撮 影 す る こ と ができた。一つの成長セクターで、成長初期に積層欠陥が発生し、その後終端している事など成長と欠陥に関する情報も得られる見通しである。
（ English ）Diamond is receiving much attention as the next generation wide bandgap semiconductormaterial because of its extreme characteristics such as the high electric breakdown field.
Diamond material (wafer) suffers the size, resistivity and dislocation issues due to extreme
equilibrium condition of growth. I t is necessary to investigate dislocations and plane typedefect such as stacking fault, in terms of both evaluation and growth toward power
semiconductor material, intensive observation of defects by X -ray topography were carried out
using this facility. Clear images of the four g = 404 diffractions were obtained for a highlyB-doped single crystal diamond substrate grown by HPHT (high temperature high pressuremethod) by reflection mode X-ray topography measurement. In this measurement, we havecarefully selected HPHT crystal capable for dislocation analysis. In one growth sector,
information on growth and defects such as stacking faults occurring at the beginning of growth
and then terminating is expected.
２．背景と目的
地球のCO2の50％削減に向けて、殆ど全ての産業・輸送機器に用いられる省エネルギーパワー半導体の貢献が期待されている。Siが性能限界を見せ始め、SiCがすこしづつ電車、家電、産業機器等で実用に供され、大きな省エネ効果を発揮することがわかってきている。そんな中で、次世代ワイドギ
ャップ半導体材料としてのダイヤモンドはSiに比べ約30倍の絶縁破壊電界、約5倍のバンドギャップを有しており、高耐圧・高電流密度を生かした基幹系機器で、さらに低損失かつ高温動作可能なパワーデバイスとして利用されることが期待されている。現在のダイヤモンド単結晶材料（ウェハ）は、サイズ、低欠陥、低抵抗などで様々な開発課題を抱えている。その中で結晶欠陥について、評価及び成長の両面で研究を急ぐ必要があり、本施設ビームラインを用いた研究を実施する。
３．実験内容（試料、実験方法、解析方法の説明）
測定試料は HPHT（高温高圧）で、表面は（001）面でファイン研磨済の結晶を用いた。X線トポ
グラフィは本施設BL09を用い、取り出した放射光をスリット通過させ、反射モードで測定し、フイルムに露光させた。用いた逆格子ベクトルは、反射モードの <404>である。計測のスキーム概要図例を図１に示す。結晶のセットを回転して測定することで、トポグラフィ像を撮影し、数種類の結晶のトポグラフィ像を得ることが出来た。

図１ X線トポグラフィの計測図

図２

ＨＰＨＴ基板（3ｍｍ角）のＸ線トポグラフィ像 [404]４．実験結果と考察
HPHT 合成ダイヤモンド結晶基板について、図２に示すような反射 X 線トポグラフィの画像群（g=404）を得ることが出来た。ＨＰＨＴの４つの成長セクター、成長時の積層欠陥及び主に成長方向に沿った転位が多数見られることがわかる。ひとつの成長セクターで積層欠陥が成長初期に発生し、途中で終端していることがわかる。
５．今後の課題
ｃ軸成分を有する転位の解析に関して、先に、トポグラフにおける幾何学的解析により、4 方位の像解析により、転位のベクトルを同定する方法を見出した。これを g・b 解析と併せることで、転位の同定が可能になる。今後、これを用いて、画像解析を進め、ＨＰＨＴ成長時における転位の種類の同定と発生等に関して解析を行う。
６．参考文献“Development of white and monochromatic X-ray topography system in SAGA-LS”,
K. Ishiji, S.Kawado, and Y. Hirai, Phys. Status Solidi A 208, No. 11, 2516–2521 (2011)
７．論文発表・特許（注：本課題に関連するこれまでの代表的な成果）（下線は本施設利用者）

1) “Dislocation analysis of p type and insulating HPHT diamond seed crystals”,
S.Shikata, E. Kamei, K.Yamaguchi, Y. Tsuchida and H. Takahashi,
Material Science Forum, 924 (2018) pp.208-211
2) “Influence of dislocations to the diamond SBD reverse characteristics”,
N.Akashi, A.Seki, H.Saitoh, F.Kawai and S.Shikata,
Material Science Forum, 924 (2018) pp.212-216
3) “Dislocation analysis of homoepitaxial diamond (001) film grown with oxygen feeding by synchrotron
radiation light X-ray topography”,S.Shikata, Y. Matsuyama, and T.Teraji, Jap.J.Appl.Phys.,58 (2019) 045503
８．キーワード（注：試料及び実験方法を特定する用語を２～３）結晶欠陥、X 線トポグラフィ、ダイヤモンド、単結晶
９．研究成果公開について（注：※２に記載した研究成果の公開について①と②のうち該当しない方を消してください。また、論文（査読付）発表と研究センターへの報告、または研究成果公報への原稿提出時期を記入してください（2019 年度実施課題は 2021 年度末が期限となります）。
長期タイプ課題は、ご利用の最終期の利用報告書にご記入ください。

① 論文（査読付）発表の報告（報告時期：2021 年

9 月）